5M O R 



calciner rantlmoine , qui fe diflîpera en fumée ; on 

 aidera la diffipation de rantîmoine en foufflant fur le 

 mélange fondu ; lorfqu'il n'en partira plus de fu- 

 mée, ce fera un figne que l'antimoine eû totalement 

 diflipé. Par ce moyen on ai:ra de Vor parfaitement 

 pur, parce que le foufre qui étoit dans l'antimoine 

 crud s'unit avec les autres métaux & les réduit en 

 fcories , & Vor fe combine avec le régule de l'anti- 

 moine , qui ayant beaucoup de difpolition à fe cal- 

 ciner & à fe diffiper en fumée , fe dégage enfuite de 

 Vor par la calcination. Il faut obferver que dans cette 

 opération Vor foufFre toujours quelque déchet, parce 

 que l'antimoine en fe diffipant en entraîne une pe- 

 tite portion. C'eft là la manière la plus fûre de puri- 

 fier Vor. 



Ce métal fe purifie encore par la coupelle ; cette 

 opération eft fondée fur ce que le plomb qui vitrifie 

 les métaux imparfaits n'agit point fur l'or, & le dé- 

 barraffe des fubflances étrangères avec lefqucUes il 

 étoit mêlé, f^oyei Coupelle. Enfin, Vor fe purifie 

 encore par la cémentation ; dans cette opération 

 on réduit Vor en lames, on le fîratifie dans im creu- 

 fet avec un mélange compofé de fel ammoniac , de 

 fel marin , & de briques pilées; on tient le tout pen- 

 dant long-tems à un degré de chaleur qui le fafTe 

 rougir : par ce moyen on le dégage des métaux im- 

 parfaits. Foyei CÉMENTATION. 



Vor' qui a été diffout dans l'eau régale, peut être 

 précipité par le moyen d'ime huile effentielle ; on 

 n'aura pour cela qu'à la verfer fur la d'fTolution, & 

 l'y laiffer en dlgeflion : par là l'huile effentielle pren- 

 dra la couleur d'or, & on pourra l'étendre & la faire 

 digérer avec de l'efprit-de-vin ; c'efî-là ce qu'on ap- 

 pelle de Vor potabh. On peut fe fervir pour le faire 

 de l'huile effentielle de romarin ; mais l'éther ou la 

 liqueur éthérée de Frobénius , a fur- tout la pro- 

 priété de fe charger de Vor qui a été diffout dans 

 l'eau régale. M. Rouelle regarde ce procédé comme 

 un excellent moyen de purifier Vor ^ parce que tous 

 les métaux qui peuvent être unis avec lui reftent dif- 

 fous dans l'eau régale , l'éther fe charge de Vor 

 très- pur. 



La diffolutîonde l'or dans l'eau régale , faite avec 

 le fel ammoniac fournit un moyen de volatilifer ce 

 métal. Pour y parvenir , fuivaiit M. Rouelle , on 

 diflille cette diffolution dans une cornue, jufqu'à ce 

 que la liqueur qui reffe loit devenue d'une coniif- 

 tance épaiffe comme une pulpe ; on remet ce qui a 

 paffé dans le récipient fur ce qui eft reflé dans la 

 cornue ; on réitère fix ou fept fois ces diflillations & 

 ces cohohations; alors en pouffant le feu, Vor monte 

 fous la forme de cryflaux d'une couleur orangée ou 

 un peu rouge , qui s'attachent aux parois des vaif- 

 feaux , enfuite il paffe fous la forme d'une liqueur 

 rouge. C'eft cette liqueur que quelques alchimiftes 

 ont nommé le lion rouge ; ils en faifoient leur or po- 

 table en le diffolvant dans de l'efprit-de-vin ou dans 

 une huile effentielle , & ils lui attribuoient un grand 

 nombre de vertus merveilleufes. 



M. "Wallerius ayant fait diffoudre de Vor dans de 

 l'eau régale, verfa fur cette diffolution de l'éther qui 

 ne tarda point à fe charger des particules d'or qui 

 avoient été diffoutes ; il boucha la bouteille avec 

 foin & trouva au bout de quelques mois qu'il s'é- 

 toit formé dans la bouteille des cryflaux femblables 

 à ceux du nitre, qui étoient d'un beau jaune d'or. 

 Voye\^ les mcmoins de, facadlmh de Stockholm , t. XI, 

 année iJ^S)' 



La calcination de l'or a toujours été regardée 

 comme un problème très-difficile de la Chimie , & 

 plufieurs perfonnes doutent très- fort de fa poffibili- 

 té , vu que l'adion du feu ne peut point détruire ce 

 métal ; on a été même jufqu'à dire qu'il étoit plus 

 facile de faire de l'or que de le décompofer, Cepen- 



OR 



dant Ifaac le hollandois & le célèbre Kunckel ont 

 prétendu qu'on pouvoit réduire l'or en une chaux 

 abloiue 6i irréduâible , en le tenant pendant troib ou 

 quatre mois expolé au feu de réverbère, fans cepen- 

 dant le faire entrer en fulion ; mais il falloir pour 

 cela avoir rompu ion aggrégaiion. Ifaac le hollan- 

 dois regarde cette chaux comme le vrai fel des mé- 

 taux, &: prétend que f or y efl changé en une fubf- 

 tance faline , propre à tranfmuerles autres métaux; 

 il affure y être parvenu en diffolvant cette chaux 

 dans l'acide du vinaigre diftillé. Kunckel a travaillé 

 d'après les idées d'Ilaac le hollandois , & fes expé- 

 riences femblent appuyer le fentiment de cet alchi- 

 mifle. En effet , après être parvenu à produire ce 

 fel, il prétend l'avoir fait cryflallifer , & fes cryf- 

 taux étoient , félon lui , en fils femblobles à ceux de 

 l'amiante ; il affure de plus que ce fel eft propre à 

 tranfmuer le plomb en argent. 



Langelot & d'autres alchimifles ont prétenrlu 

 qu'en triturant l'or en grenaille dans un mortier fait 

 exprès , avec quelques fubflances dont il tait la com- 

 pofitîon , cet or préparé mis en diffillation dans une 

 cornue , paffe fous la forme d'une liqueur rouge qu'il 

 n'eft pas poffible de réduire en or. 



On a aufîi tenté de décompofer l'or en le mettant 

 en cémentation avec le lapis pyrmitfon , qui eff un 

 compofé d'arfenic, d'antimoine 6d de foufre fondus 

 enfemble. Borrichius prétend être parvenu à met- 

 tre l'or fous la forme d'une poudre grife qui ne put 

 plus fe réduire parla fufion. Son procédé confifcoit 

 à iriturer pendant long-tems l'amalgame de l'or avec 

 le mercure dans de l'eau. Les Ofiander , autres al- 

 chimifles , ont pareillement prétendu avou- mis Vor 

 dans l'état d'une chaux irrédudible , en triturant & 

 en digérant alternativement pendant long-tems un 

 amalgame compofé de fix parties de mercure contre 

 une partie d'or. 



Quoi qu'il en foit de toutes ces prétentions alchi- 

 miques , il paroît que la calcination & la décompo- 

 iition de l'or demeurera toujours une opération fi- 

 non impoffible , du-moins extraordinairement diffi- 

 cile : on peut en dire autant de la chryfopée ou cle 

 l'art de faire de l'or , dont l'avidité des hommes s'tfl 

 occupée depuis tant de fiecles. VoytT^ Herméti- 

 que, Phllofoph'ic, Pierre philosophale, Trans- 

 mutation, &c. 



Un grand nombre d'auteurs ont attribué à l'or les 

 plus plus grandes vertus médicinales ; par malheur 

 elles nous font entièrement inconnues. Suivant M. 

 Rouelle les diffolutions d'or étendues dans l'efprit- 

 de-vin font apéritivcs ; la diffolution de ce métal 

 dans l'eau régale eff corrofive & émétique ; l'or fui-» 

 minant pris à la dofe de douze grains , efl un purga- 

 tif. Voilà , fuivant cet habile chimifte , tout ce que 

 nous connoiffons fur les vertus de l'or. Il y a lieu de 

 croire que le remède connu en France fous le nom 

 des gouttes du général de la Motte , eft une huile ef- 

 fentielle qui s'eft chargée d'or diffout dans de l'eau 

 régale. 



On évalue la pureté de l'or , d'après des degrés 

 fiûifs que l'on nomme karats. Lorfque l'or eft par- 

 faitement pur , on dit qu'il eft à 24 karats ; s'il fe 

 trouve contenir un vingt-quatrième d'alliage , on 

 dit qu'il eft à 23 karats , & ainfi de fuite. L'or dans 

 fa pureté parfaite eft mou, & ne peut point être 

 employé dans de certains ouvrages ; c'eft pourquoi 

 on lui joinjLu.n alliage de cuive ou d'argent pour lui 

 donner plus de dureté & de conliftance. Suivant les 

 ordonnances , en France il n'eft permis aux ouvriers 

 en bijouterie que d'employer de l'or à xo karats dans 

 les petits morceaux ; pour les grands morceaux ou 

 pour la vaiffelle , l'or doit être de i% karats. Les 

 Orfèvres fe fervent de la pierre de touche pour s'af- 

 furer du degré de pureté ou du titre de l'or , c'eft-à-< 



